## KUAT LENTUR BALOK KAYU KABESAK DENGAN VARIASI LETAK DAN KEDALAMAN TAKIKAN
Elia Hunggurami 1 (eliahunggurami@yahoo.com)
Septian K. Malik 2 (septiankmalik1109@gmail.com)
Jusuf J. S. Pah 3 (yuser_pah@staf.undana.ac.id)

## ABSTRAK
Takikan merupakan salah satu cara dalam  membuat sambungan kayu agar keterbatasan dimensi kayu  dapat  diatasi.  SNI  7973-2013  menjelaskan  bahwa  komponen  struktur  lentur  tidak  boleh ditakik  melebihi  ketentuan  yang  ada.  Nilai  kuat  lentur  balok  utuh  yang  dihasilkan  80,94  MPa. Untuk  nilai  kuat  lentur  balok  dengan  variasi  letak  dan  kedalaman  takikan  pada  daerah  tarik adalah  :  letak  di  tumpuan  dengan  kedalaman  1/6d,  1/4d,  2/6d,  3/6d  berturut-turut  adalah  76,68 MPa; 66,74 MPa; 59,64 MPa; 55,38 MPa. Letak di 1/3 bentang (tarik) dengan kedalaman 1/6d, 2/6d, 3/6d berturut-turut adalah 46,86 MPa; 38,34 MPa; 34,08 MPa. Letak di 1/2 bentang (tarik) dengan  kedalaman  1/6d,  2/6d,  3/6d  berturut-turut  adalah  36,92  MPa;  31,24  MPa;  29,82  MPa. Persentase  perbedaan  nilai  kuat  lentur  balok  kayu  dengan  variasi  letak  dan  kedalaman  takikan pada  daerah  tarik  terhadap  balok  utuh  adalah  :  letak  di  tumpuan  dengan  kedalaman  1/6d,  1/4d, 2/6d,  3/6d  berturut-turut  adalah  5,26%;  17,54%;  26,32%;  31,58%.  Letak  di  1/3  bentang  (tarik) kedalaman 1/6d, 2/6d, 3/6d berturut-turut adalah 42,11%, 52,63%, 57,89%. Letak di 1/2 bentang (tarik) kedalaman 1/6d, 2/6d, 3/6d berturut-turut adalah 54,39%, 61,40%, 63,16%.
Kata Kunci  : Kuat Lentur, Takikan, Kayu Kabesak.

## ABSTRACT
Notches  are  one  way  of  making  wood  connections  so  that  the  limitations  of  wood  can  be overcome.  SNI  7973-2013  explains  that  flexural  structural  components  should  not  be  notched beyond  the  existing  provisions.  The  value  of  the  flexural  strength  of  the  intact  beam  is 80,94MPa. For the value of the flexural strength of the beam with variations in the location and depth  of  the  notches  in  the  tensile  area  the  position  at  the  support  with  a  depth  of  1/6d;  1/4d; 2/6d;  3/6d;  respectively,  is  76,68MPa;  66,74MPa;  59,64MPa;  55,38MPa.  The  position  in  1/3 (tensile)  with  a  depth  of  1/6d;  2/6d;  3/6d  respectively  are  46,86MPa;  38,34MPa;  34,08MPa. Locations  in  1/2  (tensile)  with  a  depth  of  1/6d,  2/6d,  3/6d  respectively  are  36,92MPa; 31,24MPa; 29,82MPa. The percentage difference in the value of the flexural strength of wooden beams  with  variations  in  the  location  and  depth  of  the  notches  in  the  tension  area  against  the intact beam are: the location on the supports with a depth of 1/6d; 1/4d; 2/6d, 3/6d; respectively are  5,26%;  17,54%;  26,32%;  31,58%.  Locations  in  1/3  (tensile)  depth  of  1/6d;  2/6d;  3/6d respectively  are  42,11%;  52,63%;  57,89%.  Locations  at  1/2  (tensile)  depth  of  1/6d;  2/6d;  3/6d respectively are 54,39%; 61,40%; 63,16%.
Keywords : Flexural Strength, Notch, Kabesak Wood.

## PENDAHULUAN
Kayu  mempunyai  dimensi  yang  relatif  terbatas,  sehingga  jika  digunakan  sebagai  bahan konstruksi  yang  memerlukan  panjang  tertentu  yang  diinginkan  maka  diperlukan  sambungan antara kayu. Takikan merupakan salah satu cara untuk membuat sambungan kayu berupa torehan sebagai  bahan  konstruksi  agar  keterbatasan  dimensi  kayu  pada  konstruksi  dapat  diatasi.  SNI
1 Prodi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Prodi Teknik Sipil, FST Undana (Penulis Korespondensi);
3 Prodi Teknik Sipil, FST Undana.
7973-2013  menjelaskan  komponen  struktur  lentur  tidak  boleh  ditakik  melebihi  ketentuan  yang ada.
Tujuan penelitian  ini untuk  mengetahui  berapa kuat lentur balok kayu dengan  variasi  letak dan kedalaman  takikan  pada  daerah  tarik  serta  berapa  perbandingannya  terhadap  balok  kayu  utuh menggunakan balok kayu kabesak.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Takikan
Takikan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  membuat  sambungan  kayu  berupa  torehan  sebagai bahan  konstruksi.  Pada  SNI  7973-2013  tentang  Spesifikasi  Desain  Untuk  Konstruksi  Kayu dijelaskan komponen struktur lentur tidak boleh ditakik melebihi ketentuan yang ada. Pada pasal 4.4.3  butir  1  berbunyi  takikan  ujung,  terletak  di  ujung-ujung  komponen  struktur  lentur  kayu gergajian untuk diletakkan di atas tumpuan, diperkenankan, dan tidak boleh melebihi 1/4 tinggi balok  dan  pada  pasal  4.4.3  butir  2  berbunyi  takikan  interior,  terletak  di  sepertiga  luar  dari bentang  komponen  struktur  lentur  kayu  gergajian  bentang  tunggal,  diperbolehkan  dan  tidak boleh melebihi 1/6 tinggi komponen struktur tersebut. Untuk letak takikan tidak diperbolehkan di muka tarik apabila  b > 89  mm (kecuali apabila ditakik di kedua ujung untuk diletakkan di atas tumpuan).

## Kayu Kabesak
Kabesak  (Acacia  leucophloea)  merupakan  salah  satu  pohon  yang  tumbuh  di  pulau  Timor  yang kondisi iklim tergolong kering, tandus, lapisan tanah yang dangkal, dengan musim kemarau yang panjang  dan  musim  hujan  yang  pendek,  yang  dimana  tidak  semua  tumbuhan  berkayu  dapat hidup di daerah ini. Kabesak termasuk dalam spesies pohon dari keluarga Fabaceae, sub keluarga Mimosoideae.  Spesies  ini  diketahui  berasal  dari  Asia  Tenggara,  Asia  Selatan  yang  tumbuh  di India,  Pakistan,  Nepal,  Sri  Lanka,  Myanmar,  Thailand,  Vietnam  dan  Indonesia.  Tanaman  ini umum  tumbuh  di  daerah  semi  kering  yaitu  memiliki  masa  kering  9-10  bulan,  dengan  tahunan curah  hujan  500-1400  mm  (NFTA,  1996).  Berdasarkan  hasil  penelitian  (Siswadi,  dkk.  2011) menyebutkan  bahwa rata-rata potensi kayu kabesak di pulau Timor (NTT) adalah 4,5 pohon/ha jenis  kayu  ini  sering  digunakan  oleh  masyarakat  NTT.  Kayu  kabesak  memiliki  kualitas pengeboran,  penyerutan  dan  pembubutan  yang  sangat  baik  dan  kayu  kabesak  cocok  sebagai bahan  baku  beragam  produk  yang  mensyaratkan  kualitas  pengeboran,  penyerutan  dan pembubutan  yang  sangat  baik  seperti  beragam  produk  moulding  dan  mabel  (Rianawati,  dkk. 2015). Populasi  kabesak  di  hutan  Pulau  Timor  cenderung  memiliki  tegakan  muda  yang  rendah karena  banyak  semai  tidak  mampu  bertahan  sampai  fase  sapling.  (Hendrik,  dkk.  2019) menyebutkan bahwa di hutan Pulau Timor jumlah sapling kabesak rendah.

## Kuat Lentur Kayu
Kekuatan lentur atau keteguhan kayu adalah kemampuan kayu untuk melengkungkan diri ketika menahan  tekanan  diatasnya.  Menurut  (Dumanauw,  1990)  menyebutkan  bahwa  kekuatan  lentur adalah  kekuatan  untuk  menahan  gaya-gaya  yang  berusaha  melengkungkan  kayu  atau  untuk menahan  beban-beban  mati  maupun  hidup  selain  beban  pukulan  yang  harus  dipikul  oleh  kayu tersebut. Menurut SNI 03-3959:1995 kuat lentur dari benda uji dihitung dengan rumus:
f b = 3PL 2b x h² (1)
dengan:
fb = kuat lentur (MPa) P   = beban uji lentur maksimum (N) L  = jarak tumpuan (mm)
b   = lebar benda uji (mm) h   = tinggi benda uji (mm)

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pengujian  di  Laboratorium  yaitu  pengujian kuat lentur balok utuh dan balok dengan variasi letak dan kedalaman takikan pada daerah tarik. Variasi  letak  takikan  daerah  tarik  yaitu  pada  tumpuan,  1/3  bentang  (tarik),  1/2  bentang  (tarik). Untuk  letak  takikan  pada  daerah  tumpuan  dilakukan  dengan  variasi  kedalaman  takikan  1/6d, 1/4d,  2/6d  dan  3/6d.  Untuk  letak  takikan  pada  1/3  bentang  (tarik)  dan  1/2  (tarik)  dilakukan dengan  variasi  kedalaman  takikan  1/6d,  2/6d  dan  3/6d.  Jumlah  total  benda  uji  pengujian  kuat lentur pada daerah tarik sebanyak 33 sampel.
Benda  uji  yang  digunakan  adalah  balok  kayu  kabesak  dengan  dimensi  760  mm  x  50  mm  x  50 mm.  Langkah-langkah  pengujian  kuat  lentur  balok  kayu  di  laboratorium  berdasarkan  SNI  03- 2959-1995.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kuat Lentur Balok Kayu Kabesak
Rekapitulasi hasil pengujian kuat lentur balok kayu kabesak dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengujian Kuat Lentur Pada Daerah Tarik
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  nilai  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi  letak  dan kedalaman  takikan  daerah  tarik  pada  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  nilai  beban  maksimum  yang terbesar  pada  balok  utuh  sebesar  80,94  MPa  dan  beban  maksimum  yang  terkecil  pada  letak takikan 1/2 bentang pada daerah tarik kedalaman 3/6 d sebesar 29,82 MPa. Berdasarkan Tabel 2 dibuat perbandingan kuat lentur balok kayu kabesak dengan variasi letak dan kedalaman takikan terhadap balok utuh. Perbandingan kekuatan lentur balok kayu kabesak dengan variasi letak dan kedalaman takikan dapat dilihat pada Tabel 2 sampai Tabel 8 dan Gambar 1 sampai Gambar 7.
Letak Takikan Kedalaman Takikan Fb (Mpa) 1/6 d 76,68 1/4 d 66,74 2/6 d 59,64 3/6 d 55,38 1/6 d 46,86 2/6 d 38,34 3/6 d 34,08 1/6 d 36,92 2/6 d 31,24 3/6 d 29,82 80,94 Balok utuh Daerah Tumpuan 1/3 bentang (tarik) 1/2 bentang (tarik)
Tabel 2. Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Letak Takikan Pada Daerah Tumpuan dan Kedalaman Takikan 1/4d Terhadap Balok Utuh
Gambar 1. Diagram Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Letak Takikan Pada Daerah Tumpuan dan Kedalaman Takikan 1/4d Terhadap Balok Utuh
Tabel 3. Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Kedalaman Takikan 1/6d dan Variasi Letak Takikan Terhadap Balok Utuh
Gambar 2. Diagram Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Kedalaman
Takikan 1/6d dan Variasi Letak Takikan Terhadap Balok Utuh Tanpa Takikan Dengan Takikan Daerah tumpuan 76,68 5,26 1/3 bentang (tarik) 46,86 42,11 1/2 bentang (tarik) 36,92 54,39 Kedalaman Takikan Letak Takikan Nilai Kuat Lentur (Mpa) Presentasi Perbandingan (%) 1/6 d 80,94
Tabel 4. Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Kedalaman Takikan 2/6d dan Variasi Letak Takikan Terhadap Balok Utuh
Gambar 3. Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Kedalaman Takikan 2/6d dan Variasi Letak Takikan Terhadap Balok Utuh
Tabel 5. Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Kedalaman Takikan 3/6d dan Variasi Letak Takikan Terhadap Balok Utuh
Gambar 4. Diagram Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Kedalaman Takikan 3/6d dan Variasi Letak Takikan Terhadap Balok Utuh
Tabel 6. Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Letak Takikan Daerah
Tumpuan dan Variasi Kedalaman Takikan Terhadap Balok Utuh
Tanpa Takikan Dengan Takikan Daerah tumpuan 59,64 26,32 1/3 bentang (tarik) 38,34 52,63 1/2 bentang (tarik) 31,24 61,40 Kedalaman Takikan Letak takikan Nilai Kuat Lentur (Mpa) Presentasi Perbandingan (%) 2/6 d 80,94 Dengan Takikan Dengan Takikan Daerah tumpuan 55,38 31,58 1/3 bentang (tarik) 34,08 57,89 1/2 bentang (tarik) 29,82 63,16 Kedalaman Takikan Letak Takikan Nilai Kuat Lentur (Mpa) Presentasi Perbandingan (%) 3/6 d 80,94
Gambar 5. Diagram Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Letak Takikan Daerah Tumpuan dan Variasi Kedalaman Takikan Terhadap Balok Utuh
Tabel 7. Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Letak Takikan 1/3 Bentang (tarik) dan Variasi Kedalaman Takikan Terhadap Balok Utuh
Gambar 6. Diagram Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Letak Takikan 1/3 Bentang (tarik) dan Variasi Kedalaman Takikan Terhadap Balok Utuh
Tabel 8. Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Letak Takikan 1/2
Bentang (tarik) dan Variasi Kedalaman Takikan Terhadap Balok Utuh
Tanpa Takikan Dengan Takikan 1/6 d 46,86 42,11 2/6 d 38,34 52,63 3/6 d 34,08 57,89 1/3 bentang (tarik) 80,94 Letak takikan Kedalaman Takikan Nilai Kuat Lentur (Mpa) Presentasi Perbandingan (%)

## Gambar 7. Diagram Perbandingan Kekuatan Lentur Balok Kayu Kabesak Dengan Letak Takikan 1/2 Bentang (tarik) dan Variasi Kedalaman Takikan Terhadap Balok Utuh
Berdasarkan Gambar 1 sampai Gambar 7 menunjukkan bahwa semakin besar kedalaman takikan maka  nilai  kuat  lentur  balok  kayu  yang  dihasilkan  semakin  kecil  dan  semakin  kecil  kedalaman takikan maka nilai kuat lentur balok kayu yang dihasilkan semakin besar.

## KESIMPULAN
1. Besar  nilai  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi  letak  takikan  pada  daerah  tarik adalah sebagai berikut:
a. Nilai kuat lentur balok kayu tanpa takikan adalah 80,94 MPa.
b. Nilai kuat lentur dengan kedalaman takikan 1/6 d, letak takikan pada daerah tumpuan = 76,68 MPa; pada 1/3 bentang (tarik) = 46,86 MPa; pada 1/2 bentang (tarik) = 36,92 MPa.
c. Nilai kuat lentur dengan kedalaman takikan 2/6 d, letak takikan pada daerah tumpuan = 59,64 MPa; pada 1/3 bentang (tarik) = 38,34 MPa; pada 1/2 bentang (tarik) = 31,24 MPa.
d. Nilai kuat lentur dengan kedalaman takikan 3/6 d, letak takikan pada daerah tumpuan = 55,38 MP; pada 1/3 bentang (tarik) = 34,08 MPa; pada 1/2 bentang (tarik) = 29,82 MPa.
2. Besar nilai kuat lentur balok kayu kabesak dengan variasi kedalaman takikan adalah sebagai berikut:
a. Nilai kuat lentur balok kayu tanpa takikan adalah 80,94 MPa.
b. Nilai  kuat  lentur  dengan  letak  takikan  pada  daerah  tumpuan  dengan  kedalaman takikan  1/6  d  =  76,68  MPa;  kedalaman  takikan  1/4  d  =  66,74  MPa;  kedalaman takikan 2/6 d  = 59,64 MPa; kedalaman takikan 3/6 d = 55,38 MPa.
Tanpa Takikan Dengan Takikan 1/6 d 36,92 54,39 2/6 d 31,24 61,40 3/6 d 29,94 63,01 Letak takikan Kedalaman Takikan Nilai Kuat Lentur (Mpa) Presentasi Perbandingan (%) 1/2 bentang (tarik) 80,94
c. Nilai  kuat  lentur  dengan  letak  takikan  pada  1/3  bentang  (tarik),  dengan  kedalaman takikan  1/6  d  =  46,86  MPa;  kedalaman  takikan  2/6  d  =  38,34  MPa;  kedalaman takikan 3/6 d = 34,08 MPa.
d. Nilai  kuat  lentur  dengan  letak  takikan  pada  1/2  bentang  (tarik),  dengan  kedalaman takikan  1/6  d  =  36,92  MPa;  kedalaman  takikan  2/6  d  =  31,24  MPa;  kedalaman takikan 3/6 d = 29,82 MPa.
3. Perbedaan  kuat  lentur  balok  kayu  kabesak  dengan  variasi  letak  takikan  pada  daerah  tarik terhadap  balok  tanpa  takikan  mengalami  penurunan  kekuatan  lentur  dengan  persentase penurunan kekuatan adalah sebagai berikut:
a. Untuk  kedalaman  takikan  1/6  d,  dengan  letak  takikan  pada  daerah  tumpuan;  1/3 bentang  (tekan);  1/3  bentang  (tarik);  1/2  bentang  (tekan);  1/2  bentang  daerah  tarik berturut-turut adalah 5,26%; 42,11%; 54,39%.
b. Untuk  kedalaman  takikan  2/6  d,  dengan  letak  takikan  pada  daerah  tumpuan;  1/3 bentang (tarik); 1/2 bentang (tarik) berturut-turut adalah 26,32%; 52,63%; 61,40%.
c. Untuk  kedalaman  takikan  3/6  d,  dengan  letak  takikan  pada  daerah  tumpuan;  1/3 bentang (tarik); 1/2 bentang (tarik) berturut-turut adalah 31,58%; 57,89%; 63,16%.
4. Perbedaan kuat lentur balok kayu kabesak dengan variasi kedalaman takikan terhadap balok tanpa  takikan  mengalami  penurunan  kekuatan  lentur  karena  terdapat  takikan  dengan persentase penurunan kekuatan adalah sebagai berikut:
a. Untuk  letak  daerah  tumpuan,  dengan  kedalaman  takikan  1/6  d;  1/4  d;  2/6  d;  3/6  d berturut-turut adalah 5,26%; 17,54%; 26,32%; 31,58 %.
b. Untuk letak takikan 1/3 bentang (tarik) dengan kedalaman takikan 1/6 d, 2/6 d, 3/6 d berturut-turut adalah 42,11%; 52,63%; 57,89%.
c. Untuk letak takikan 1/2 bentang (tarik) dengan kedalaman takikan 1/6 d; 2/6 d; 3/6 d berturut-turut adalah 54,39%; 61,40%; 63,16 %.

## SARAN
1.  Melakukan  penelitian  dengan  tujuan  yang  sama  dengan  tujuan  penelitian  ini,  tetapi  yang menggunakan  kayu  lunak  (softwood)  dengan  ciri-ciri  (memiliki  bentuk  daun  seperti  jarum, tajuk  berbentuk  kerucut,  tidak  menggugurkan  daun  dan  mempunyai  batang  yang  lurus  ke atas) seperti kayu kelapa dan kayu lontar.
2. Dalam penelitian ini variasi letak takikan dibuat pada sisi kiri dan kanan balok kayu, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk variasi letak takikan dibuat pada salah satu sisi balok kayu saja.

## DAFTAR PUSTAKA
[NFTA]. (1996). Acacia  Leucophloea  -  Shade and Fodder for Livestock in  Arid  Environments . NFTA 96-04. www.nzdl.org/gsdlmod
Badan Standarisasi Nasional. (1995). S NI 03-3959:1995 Metode Pengujian Kuat Lentur Kayu Di Laboratorium. Jakarta: BSN.
Badan Standarisasi Nasional. (2013). SNI 7973:2013 Spesifikasi Desain Untuk Konstruksi Kayu . Jakarta: BSN.
Dumanauw, J. F. (1993). Mengenal Kayu . Yogyakarta: Kanisius.
Rianawati  H,  Siswadi,  Setyowati  R.  (2015). Perbedaan  sifat  pemesinan  kayu  timo  (Timonius sericeus  (Desf)  K.  Schum  dan  kabesak  (Acacia  leucophloea  (Roxb.) Willd.  Kupang:  Balai Penelitian Kehutanan Kupang.
Siswadi,  Heny  R.,  Dani  S.H.  dan  Grace  S.  (2011). Teknik  Konservasi  dan  Domestikasi  Faloak (Sterculia quadrifida) sebagai Tumbuhan Obat Potensial di NTT . Kupang: Balai Penelitian Kehutanan Kupang.
Hendrik  A.  C.,  Kusmana,  C.,  &  Muhdin.  (2019). Stand  and  Site  Characteristics  of  Kabesak (Acacia  Leucophloea)  in  Timor  Island,  East  Nusa  Tenggara,  Indonesia .  Kupang:  Balai Penelitian Kehutanan Kupang.